540 Zweiter Teil. Spezielle Edelsteinkunde. 



ausgesprochen grüne Steine kommen vor, sind jedoch viel seltener als blaue. Dasselbe gilt für 

 die violette und rötlichviolette Färbung, die ebenfalls auf gewisse Fundorte beschränkt zu sein 

 scheint. Meist zeigt ein Stein nur eine von diesen Farben, zuweilen kommen auch blau, 

 grün und rot oder violett nebeneinander vor. Stets ist das Pulver zwar lichter als die 

 dicken Stücke, aber doch deutlich und in denselben Tönen gefärbt wie diese. 



Die Farbe des Lasursteines bleibt nicht unter allen Umständen dieselbe, namentlich 

 ändert sie sich beim Erhitzen. Wird die Temperatur eines Exemplares von hellblauer Farbe 

 bis zur schwachen Rotglut erhöht, so wird es häufig schön dunkelblau; das anfänglich 

 zu Schmucksteinen nicht verwendbare und daher ziemlich wertlose Stück wird schleif- 

 würdig, und der Wert steigt erheblich. Allerdings geht beim Erhitzen manchmal auch die 

 reine hell- oder dunkelblaue Farbe in ein wenig angenehmes grünliches Blau über, und 

 wenn die Temperatur zu sehr gesteigert wird, tritt nicht selten vollkommene Entfärbung 

 ein. Dasselbe geschieht bei grünen und violetten Steinen, die aber, wenn die Erwärmung 

 innerhalb der geeigneten Grenzen bleibt, also nicht über schwache Rotglut steigt, wie die 

 hellblauen nicht selten tief und gesättigt dunkelblau werden, wodurch auch hier der Wert 

 nicht unbedeutend zunimmt. Aus Chile kommt ein grünlichblauer Lasurstein, der beim 

 Erhitzen farblos wird, bei der Abkühlung aber seine ursprüngliche Farbe wieder annimmt. 

 Manche Stücke zeigen beim Erwärmen lebhafte Phosphoreszenz. 



Der Lasurstein besitzt in ganzen Stücken keine Spur von Spaltbarkeit; er hat einen 

 kleinmuscheligen bis unebenen Bruch, auf dem meist schon für das bloße Auge die fein- 

 körnige Struktur hervortritt. Der Glanz auf frischen Bruchflächen ist glasartig und meist 

 schwach ; er wird wohl bei manchen Vorkommnissen etwas kräftiger, geht aber bei manchen 

 anderen bis zum vollständig Matten herunter. Auch durch das Schleifen wird kein be- 

 sonders lebhafter Glanz erzeugt, am wenigsten bei unreinen oder gefleckten Stücken, an 

 denen härtere und weichere Stellen miteinander abwechseln. Die erlangte Politur hält 

 sich der geringen Härte wegen nicht lange; die geschliffenen Steine werden durch den 

 Gebrauch bald matt und unansehnlich. Durchsichtig ist der Lasurstein nicht, höchstens 

 an den feinsten Kanten etwas durchscheinend. 



Die Härte geht, wie schon erwähnt, nicht sehr hoch; sie ist etwa gleich 5V2. Der 

 Lasurstein wird also leicht von Quarz, sogar noch von Feldspat geritzt, ritzt aber seiner- 

 seits noch Fensterglas. Auch das spezifische Gewicht ist sehr gering, es ist beinahe am 

 kleinsten unter allen zu Edelsteinen verwendeten Mineralien. Man hat G. = 2,:is bis 2,42 

 gefunden und sieht daraus, daß der Lasurstein auch auf der leichtesten Flüssigkeit vom 

 Gewicht des Quarzes (G. = 2,65) noch schwimmt. 



Von Salzsäure wird das Mineral zersetzt. Die vielfach beigemengten weißen Partien 

 lösen sich unter Aufbrausen durch Entwicklung von Kohlensäure auf und erweisen sich 

 dadurch als Kalkspat. Gleichzeitig wird die blaue Farbe allmählich zerstört und dabei 

 oft ein kräftiger Geruch nach Schwefelwasserstoff, also wie bei faulen Eiern, entwickelt. 

 Kieselsäure wird gallertartig ausgeschieden. Vor dem Lötrohr schmilzt die Substanz schwer 

 zu einem farblosen und ziemlich klaren blasigen Gase. 



Schon beim Betrachten des Lasursteines mit dem bloßen Auge, oder besser mit der 

 Lupe, erkennt man deutlich, daß er kein einheitliches, homogenes Mineral darstellt wie 

 der Diamant, der Rubin und andere. Man bemerkt, daß in ihm mehrere Substanzen mit- 

 einander gemengt sind. Noch bestimmter tritt dies hervor bei der genaueren chemischen 

 Untersuchung und bei der Beobachtung von Dünnschliffen unter dem Mikroskop. 



Die Analysen zeigen, daß alle Lasursteine zwar dieselben Bestandteile enthalten, aber 

 nicht immer in denselben Verhältnissen; es finden hierbei im Gegenteil recht bedeutende 

 Schwankungen statt. In der Hauptsache findet man stets Kieselsäure, aber die Menge 



